千代田建工(株)で直接販売および技術サポートいたします。代理店販売は行っておりません。使用されるコンクリート材料の骨材の最大寸法により使い分けいたします。1107(コンクリートからのコアの採取方法および圧縮試験方法)によると、供試体の直径が粗骨材の最大寸法の3倍以下としてはならないとなっています。骨材が25mm以下の場合は直径10cm以下となります。使い分けの判断ですが、得られる結果の違いはありませんので、使用される場所等により使い分けの判断をしていただけたらと思います。メンテナンス用途の場合100□という方法です。これまでは骨材寸法40mmの場合、125□サイズだけでありましたが、安全性等の確保から100□サイズでOKとなり、推奨されてます。一般に高さ/直径の比率が小さいほど、見かけの圧縮強度は高くなる傾向があります。取付については、構造体側のせき板に取付開口がされていれば、差し込むだけですので、何方にでも取付できます。割りとる際も、19mmのレンチをご用意していただけたら、割取り用ボルトを使用し、数回回すだけで構造体から割取りが出来ます。別部品となり、かつこれらの部品は直角が出ていなければなりません。ボス型枠のボルトを締める際は直角を確認しながら組立を行ってください。透気性シートには、二箇所ボス型枠固定のボルト穴が開いております。この穴は多少余裕を持って開けられておりますので、ボス型枠固定の際少し透気性シートを引っ張りながらボルトを締めてください。繰り返し使用可能です。繰り返しご使用の際、消耗部品を別途お取り寄せいただき、組立を行うことが必要です。消耗部品は�@パッキン�A成形板�B透気性シート�Cスリット材ネジ孔シール材の4点となります。ボス型枠は繰り返し再利用可能ですが、一戸建てなど一家限りのご使用に当たっては、ボス型枠のレンタルを行う業者がおります。このような業者は、ボス型枠取扱講習などを受講され、ボス型枠に精通しておりますのでご利用されてはと考えます。よる新設の構造体コンクリート強度測定要領(案)(H21)より、ボス供試体から名称が変更され、外部供試体となりました。特別なことはありませんが、早期に取り付け後、大雨が降りボス型枠内部に雨水がたまってしまった時。何らかの拍子でボス型枠がずれてしまった時など、コンクリートを打設前に取り付け状況を再確認願えればと考えます。ボス型枠側板の上部に「空気抜き孔」があり、この穴よりコンクリート(モルタル)があふれ出してきたらボス型枠に充填されたサインです。コンクリート打ち込み後、ボス供試体は構造体コンクリート内部と同様な含水状態を保つためボス型枠を脱型しないで、通常、規定の試験材齢までそのまま構造体コンクリートに取り付けて置いてください。コンクリート打ち込み後の外気温が5°C以下になる場合には、ボス型枠を保温性のある断熱材で覆い養生が必要となります。任意の時期に取り外せます。コンクリート打ち込み後の翌日からでも可能です。ボス型枠を脱型してしまいますと、気乾状態となりますので圧縮強度が低くなる傾向があります。構造体コンクリートから割取り後ボス型枠を脱型する際には、ボス供試体を封緘養生の状態にすることが必要です。割取りボルト孔にモルタルなどがネジ山に付着していないか確認する。割取りボルトを均等な力で交互に回してください。通常、2〜3�p程度浮き出せば、後はボス型枠を前後に数回動かしていただければ割取り可能です。A)加圧面の一辺の長さは、0.5%以内とする。B)側面の一辺の長さは、1%以内とする。C)両加圧面の平面度は、加圧面の一辺の長さの0.05%以内とする。ボス供試体の質量の測定は、必要に応じて、0.1%以内の精度で行ってください。1107に準拠して行ってください。上記の点が異なることであります。